la resistenza va variando regolarmente, e con approssimazione, quasi pro- 

 porzionalmente colla temperatura. Le curve costrutte impiegando il mm. a 

 rappresentare il millesimo del valore della resistenza, si confondono con 

 linee rette. 



« Dalle curve così tracciate per le leghe di stagno bismuto abbiamo 

 tolti i valori delle resistenze corrispondenti alla temperatura di fusione dello 

 stagno (226,5) escludendo però quelli delle leghe più povere di bismuto. I 

 dati ottenuti gli abbiamo ridotti al solito, riferendoli alla resistenza del 

 mercurio a 226°, 5 presa come unità, e sono registrati nella tabella 1, sotto 

 il simbolo q, da noi sempre adoperato. In essa sono pure raccolti gli 

 altri valori che abbiamo sempre calcolati nei nostri studi sulle amalgame. 

 Siccome per il passato non abbiamo studiato che la dilatazione di due sole 

 leghe stagno bismuto (e cioè le Sn Bi, Sn 4 Bi 3 ) così non possiamo dare che 

 due soli valori del coefficiente di contrazione, per questa serie di leghe. 



Tabella 1. — Leghe Sn-Bi. Dati corrispondenti a 226°,5. 



Peso °/o 

 Bi 



Voi. % 

 Bi 



e 



Qc 





A 



fi 



80,33 



73,92 



0,892 



0,835 



1,068 



— 0,068 





68,92 



60,65 



0,801 



0,700 



1,274 



— 0,144 





60,35 



51,40 



0,732 



0,630 



1,162 



— 0,162 





56,98 



47,92 











0,0029 



54,50 



45,42 



0,687 



0,592 



1,160 



— 0,160 





49,45 



40,94 



0,660 



0,565 



1,168 



— 0,168 





38,91 



30,67 



0,585 



0,514 



1,138 



— 0,138 





36,16 



28,24 











— 0,0007 



24,70 



18,56 



0,513 



0,441 



1,163 



— 0,163 





« I valori di l dimostrano che la variazione di insistenza, in seguito 

 al rimescolamento dei metalli costituenti le leghe, non è mollo grande e 

 corrisponde ad un aumento. Nel caso delle amalgame abbiamo osservato 

 valori di X di segno opposto, e per determinate concentrazioni, notevolmente 

 più grandi. E da osservare pure che anche i coefficienti di contrazione fi 

 sono assai piccoli. 



« Abbiamo prolungato di poco le curve della resistenza anzi considerate, 

 per avere i valori corrispondenti alla temperatura di fusione del bismuto (271°); 

 e sono risultati i valori della tabella 2. 



